.16» 



de» Science» de Sain*- l*<^<ersboupqf. 



.570 



de son bain argentifère; il ne prend pas le cyanure 

 de potasse du commerce, mais il le prépare lui-même 

 en faisant dissoudre et récristallisor le ferro-cyanure 

 jaune de potasse du commerce et eu choisissant les 

 cristaux les mieux formés, pour les fondre dans un 

 creuset de fer. C'est ce cyanure de potasse qu'il 

 emploie pour ses bains, en en faisant dissoudre 9'', 

 parties en 90'., parties d'eau distillée. Avec cette 

 solution, à laquelle il ajoute 5 gr. de pyro- phos- 

 phate et 2 gr. de bisulfite de soude par litre , il 

 remplit un bac en fonte de fer verni à l'intéiieur, 

 dans lequel il place un certain nombre de vases po- 

 reux remplis de la même solution. L'un de ses va- 

 ses qui se trouve au milieu, contient une plaque de 

 platine ou de fer ou un faisceau de fil de fer, et les 

 autres, qui l'entourent des anodes d'argent au titre 

 de 996'). 



En employant une batterie deSniee de 5 à 6 élé- 

 ments, les anodes se dissolvent rapidement. On inter- 

 rompt l'action du courant, dès que le catode de platine 

 commence à se recouvrir d'una couche d'argent. La 

 richesse suffisante de la solution du double cyanure 

 de potasse et d'argent étant ainsi indiquée, on réunit 

 les solutions contenues dans les vases poreux à celle 

 contenue dans le bac, et on s'en sert comme bain, 

 pour les opérations ultérieures de Galvanoplastie. 



Cependant M. van Kempen prétend que l'argent 

 déposé dans ces solutions, bien que parfaitement dense 

 et malléable, lui paraît trop tendre pour offrir une 

 résistance suffisante. Afin de donner à cet argent des 

 qualités supérieures et plus de dureté, il ajoute à son 

 bain une certaine quantité de double cyanure de po- 

 tasse et do cuivre, répondant à peu près à 1 partie 

 de cuivre sur 200 parties de l'argent contenu dans 

 le bain et dont on connaît le poids en calculant la 

 perte que les anodes contenus dans les vases poreux 

 ont éprouvée. 



M. van Kempen ne se sert pour sa Galvanoplastie 

 d'argent que d'un simple élément de Smee h. large 

 surface et d'anodes d'argent au titre de 996 qu'il 

 emploie pour maintenir son bain toujours au même 

 degré de saturation, ce qui lui réussit parfaitement. 



3) Voir Bulletin de la Classe Physico-Mathématique T. V, .>& 110, 

 mon Mémoire «Ueber einige nciie Volta'sche Combiiiatinnen» p. 217 

 où il est question d'un dépôt d'argent excessivement malléable ob- 

 tenu par moi par un procédé particulier. 



En effet dans une expérience faite par moi-même 

 dans cet établissement, ils se sont déposés en 24 heu- 

 res sur une i)laque de cuivre de S décimètres carrés 

 301 grammes d'argent, en employant un l'iémont de 

 Smee présentant une surface d'argent platinisé de 

 17 décimètres carrés, et chargé do 10 volumes 

 d'acide sulfuriquo étendue de 90 volumes d'eau. 

 L'anode, des mêmes dimensions que le catode, avait 

 perdu 299 grammes, ainsi à très peu près autant que 

 le catode avait gagné; résultat aussi avantageux que 

 possible et qu'on n'obtient pas avec les solutions or- 

 dinaires. Le bac en fonte de fer dans lequel on travaille 

 ordinairement a 1 mètre de long sur 0,63 de large 

 et est rempli à une hauteur de 25 centimètres. Quand 

 il est entièrement plein de moules et d'anodes, on 

 produit en deux jours, en se servant de deux éléments 

 de Siuee présentant ensemble une surface de 34 dé- 

 cimètres carrés, six kilogrammes d'argent sous 

 formes de coquilles galvaniques d'une épaisseur par- 

 faitement suffisante. 



M. van Kempen ])rétcnd que le succès complet de 

 ses opérations dépend en grande partie de la condi- 

 tion: que le circuit une fois fermé, le courant ne soit 

 jamais interrompu, et que toute agitation du bain soit 

 soigneusement évitée. Il recouvre son bac d'une table 

 de verre pour éviter les courants d'air qui pourraient 

 troubler le bain et les poussières qui y tomberaient; 

 il craint même les mouvements qui se produisent 

 spontanément dans les bains, par quelque changement 

 subit de température; la moindre négligence dans 

 l'accomplissement de ces conditions se punirait par des 

 ampoules et des défectuosités se produisant aux co- 

 quilles et les rendflnt iniprdpres à un emploi ultérieur. 



Nous n'avons pas pu vérifier par des contre-épreur 

 ves, si toutes les précautions recommandées par cet 

 industriel, sont justifiées par l'expérience, ou si l'on 

 ne peut pas s'en passer en partie; mais nous avons pu 

 constater, que parmi les nombreuses coquilles 

 portées à la température du rouge cerise et à 

 la soudure desquelles nous avons assisté, il 

 n'y a pas eu un seul cas où des ampoules ou 

 des déformations quelconques se soient pro- 

 duites. 



Nous avons vu à la vitrine de M. van Kempen 

 un vase en argent d'un très beau poli, en surface 

 unie, pesant 1006 grammes et fait avec son anse 



